44 
Hein r i c h L ii d tk e : Über die Eigenschaften 
suckung der elektromotorischen Kräfte. Ich glaube nun 
nicht, dass ein Körper, der bei den verschiedensten Unter¬ 
suchungen Abweichungen von dem gewöhnlichen Silber zeigt, 
genau dasselbe Molekül wie normales Silber besitzt, wie die 
Herren Barus und Schneider glauben. Man muss notwendiger¬ 
weise für das kolloidale Silber ein anderes, und zwar com- 
plicierteres, also allotropes Molekül annehmen, wodurch alle 
Abweichungen leicht erklärlich und verständlich werden. 
Schliesslich habe ich dann noch eine grosse Anzahl der 
von Oberbeck ’) hergestellten und auf ihren elektrischen 
Leitungswiderstand untersuchten Silberpräparate auch auf 
ihre elektromotorische Kraft mit natürlichem Silber unter¬ 
sucht. Wie ich gefunden habe, dass sich das allotrope 
Spiegelsilber hinsichtlich der Änderung seines Leitungswider¬ 
standes genau wie die von Oberbeck untersuchten Silber¬ 
formen verhält, ebenso Hess sich konstatieren, dass auch 
hinsichtlich der elektromotorischen Kräfte vollständige Paral¬ 
lelität zwischen dem Spiegelsilber und den allotropen Silber¬ 
präparaten stattfindet. Kichtbekandeltes, allotropes Silber war 
in Silbernitratlösung ebenfalls negativer Pol gegen normales 
Silber, lieferte also auch negative elektromotorische Kräfte, 
u. zw. etwa —0,01 bis —0,02 Volt. Silberpräparate, die 
durch Behandeln mit CI, Br, J etc. gutleitend geworden 
waren, gaben nur sehr geringe elektromotorische Kräfte in 
verdünnter Schwefelsäure, erwiesen sich also als dem natür¬ 
lichen Silber ziemlich nahestehend. Die meisten nicht be¬ 
handelten allotropen Silberpräparate, soweit sie leitend waren, 
waren in verdünnter Schwefelsäure und vielen anderen 
Flüssigkeiten positiver Pol gegen das natürliche Silber und 
ergaben also positive elektromotorische Kräfte analog wie 
die allotropen Spiegelsilbermoditikationen, was erklärlich ist, 
da in beiden Fällen der Leitungswiderstand der allotropen 
Silberformen durch die Einwirkung der Säure oder der Salz¬ 
lösung vermindert wird. So ergab die Bestimmung der 
elektromotorischen Kräfte von ,,goldfarbigem Silber“ *) mit 
natürlichem Silber in 0,042 procentiger Schwefelsäure Werte, 
die in der folgenden Tabelle enthalten sind. 
1) A. Oberbeck. Wied Ann. 46. p. 265 und 47. p. 353 1892. 
